Klein: Leucit und Analciiu. 351 



Nicht mit allen Platten gelingt der Versuch; bei einigen bleiben 

 einzelne anisotrope Stellen trotz allen Bemühungen einhalten und werden 

 nicht isotrop. 



Will man ein günstiges Resultat erzielen, so muss man sehr dünne 

 Platten nehmen, sehr langsam und nicht über 250° C. vniter Wasser- 

 damjjfzutritt ei'liitzen. 



Aus diesem Versuche ist zu schliessen , dass der bei dieser Tem- 

 peratur eintreten sollende Wasserverlust entweder nicht stattfindet 

 oder überwogen wird durch die Wirkung der Wärme. — Wasser- 

 verlust an und für sich vermehrt die vorhandenen Abnormitäten in 

 ihrer Stärke; Wärme gestattet den kleinsten Theilen sich in grösserer 

 Freiheit zu bewegen und anzuordnen, dieselbe schwächt also ebenfalls 

 die vorhandenen Anomalien. 



Werden Schliife von mittlerer Dicke trocken erhitzt und die 

 Temperatur bis etwa 300-350° C. gesteigert, so beobachtet man zu- 

 erst auch eine Abnahme der Wirkung, dann Steigerung der- 

 selben, zuletzt wird der Schliff undurchsichtig. Dünne Schliffe 

 können ^/^ Stunde in heller Rothgluth erhalten werden , ohne sich un- 

 durchsichtig zu erweisen. 



In Wasserdampf können Schliffe bis 150°, 200°, 250°, 300°, 350°, 

 400°, 450° und 500° C. erhitzt werden, ohne dass sie trübe werden. 

 Bis 250° erhitzt und nach dem Erkalten (langsam und unter Zu- 

 tritt von Wasserdampf) untersucht, zeigen sie dieselben Erschei- 

 nvuigen wie früher. Über 250—500° C. erwärmt und nach dem Er- 

 kalten (unter denselben Bedingungen wie vordem) untersucht, erweisen 

 sich die Schliffe noch durchsichtig, aber mit gestiegener Doppelbrechung. 



Über 500° C. erhitzte dickere Schlifie werden trübe und können 

 dann, in Canadabalsam eingelegt, oder, noch besser, vorher mit Ol 

 oder Benzol aufgehellt und dann eingelegt, wieder durchsichtig ge- 

 macht werden. Hier sind dann die ehemals schon wirksamen Theile 

 noch wirksamer gemacht mid die vordem isotropen nunmehr zur Wirk- 

 samkeit gekommen. Zeigte sich z. B. der Schliff in seinen wirksamen 

 Partien vordem in den Farben der ersten Ordnung, so steigen die 

 Töne jetzt in die zweite luid dritte, während die isotropen Partien von 

 früher nimmehr in den Farben der ersten Ordnung aufleuchten. Die 

 Feldertheilung ist viel einheitlicher wie früher geworden und die Aus- 

 löschungen schärfer und praeciser. Auch beobachtet man vielfach, 

 dass Theilungen, die von Vicinaltlächen herrührten, verscliAvunden 

 sind und mehr einheitlichen Gebilden monokliner Symmetrie Platz ge- 

 macht haben. 



Ikositetraedrische Krystalle und solche würfelförmiger Bildung zeig- 

 ten dies gleichmässig in Schliffen nach (i i i), ooO(i io) und 202(211), 



